48 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Wassers entspricht dem Hydrargillitanteil des Bauxits. Zwischen 500° und 

 550° ist dann wieder eine neue starke Zunahme des Gewichtsverlustes ein- 

 getreten, entsprechend des Diasporanteiles des Bauxits. 



12. Bauxit von Irland. Bild 4, Tafel VII. 

 Gesamtanalyse eines Durchschnittes: 



20,83% Glühverlust, 

 10,38 „ Si0 2 , 

 61,75 „ A1 2 3 , 

 3,26 „ Fe 2 3 , 

 3,02 „ Ti0 2 . 

 In einem Stücke, das 14°/ Glühverlust ergab, zeigte sich bei Auf- 

 nahme der Erhitzungskurve eine ganz kurze Wärmeabsorption bei 300°, ent- 

 sprechend Hydrargillit, dagegen eine sehr bedeutende Wärmeabsorption 

 entsprechend A1 2 3 «H 2 0. Wie auch schon aus dem Glühverlust ersichtlich, 

 haben wir es hauptsächlich mit A1 2 3 «H 2 zu tun. Ein anderes Stück 

 dagegen verhielt sich wie Bauxit von Georgia, indem die Temperatur 

 zwischen 270° und 350° besonders lange stehen blieb. Dieses Stück verhielt 

 sich also ganz wie A1 2 3 -3H 2 0. Nun nahm ich aus dem gesamten, mir 

 zur Verfügung stehenden Bauxit eine Durchschnittsprobe, um beide vor- 

 genannten Typen neben einander zu haben und nahm die folgende Erhitzungs- 

 kurve mit dieser Probe auf: 



Erhitzungskurve: Hier zeigte sich so wie beim vorhergehenden Bauxit 

 eine Wärmeabsorption entsprechend Hydrargillit und eine solche entsprechend 

 Diaspor. Außerdem bei 960° eine schwache exothermische Reaktion, einen 

 geringen Gehalt an Tonsubstanz im Bauxit anzeigend, und eine ganz schwache 

 exothermische Reaktion bei etwa 1100° entsprechend freier Tonerde. 



Nach den Ergebnissen der Erhitzungskurven der Bauxite kann eine Ein- 

 teilung derselben leicht getroffen werden und zwar nach der Höhe der 

 Temperatur, bei der sie ihr Wasser, das hauptsächlich an Tonerde gebunden 

 ist, abgeben. 



1. Bauxite, die ihr Wasser bei ungefähr 540° abgeben. Sie lassen sich 

 leicht daran erkennen, daß ihr Gesamtgewichtsverlust 12 — 14°/ beträgt. 

 Sie verlieren ihr Wasser so wie der Diaspor und haben dieselbe Zusammen- 

 setzung des Tonerdehydrats wie dieser, nämlich A1 2 3 -H 2 0. 



2. Bauxite, die ihr Wasser bei ungefähr 310° verlieren. Ihr Gewichts- 

 verlust ist 27 bis 35°/o- Das in ihnen enthaltene Tonerdehydroxyd hat die 

 Zusammensetzung des Hydrargillits, nämllich A1 2 3 -3H 2 0. 



3. Bauxite, die einen Teil des an Tonerde gebundenen Wassers wie 

 Hydrargillit und den anderen Teil wie Diaspor verlieren. Ihr Gesamt- 

 gewichtsverlust beim Glühen beträgt ungefähr 20%- Es gibt also 

 keine Bauxite, in denen ein Tonerdehydroxyd von der Zusammensetzung 

 A1 2 3 -2H 2 vorkommt, wie dies von Berthier und Lienau angenommen 



